E. H. VON BAUMHAUER SUR LA CRISTALLISATION DU DIAMANT. 95 
lumière réfléchie, on y découvre une cristallisation extrêmement 
fine; l'iihage (fig. 5) de la surface d'un bort translucide sphé- 
roïdal, vu sous un grossissement de 50 diamètres, à la lumière 
incidente, rappelle exactement les dessins en forme de fortifica- 
tions que montrent certaines agates. L'extrême dureté du bort, 
supérieure en apparence à celle du diamant régulièrement cris- 
tallisé , est en relation directe avec sa structure ; elle tient 
uniquement à la cristallisation confuse du bort, qui, pour cette 
même raison, n'est pas susceptible de clivage. La différence 
entre le bort et le diamant bien cristallisé est la même que celle 
qui existe entre la calcédoine et le cristal de roche , et tous 
ceux qui ont eu à travailler ces deux dernières substances ont 
pu se convaincre que la calcédoine est beaucoup plus difficile à 
user que le quartz en cristaux. Ici, toutefois, on opère avec la 
poudre d'émeri , matière plus dure que le quartz ; or , comme 
on ne possède pas de matière à polir plus dure que le diamant 
lui-même, il est clair que le bort ne se laissera pas user sur 
le disque d'acier couvert de poudre de diamant. L'égriseur qui , 
en frottant deux diamants l'un contre l'autre, doit enlever les 
sommets pyramidaux des octaèdres, pour obtenir la table et la 
culasse du brillant, et le polisseur, qui doit ensuite donner le 
fini à ces surfaces, savent très bien, par expérience, que ce 
travail est infiniment plus pénible que celui qui s'exécute sur 
les faces de l'octaèdre. Ils doivent alors, selon leur expression, 
travailler contre la croissance] un polisseur novice, qui n'est pas 
encore suffisamment familiarisé avec la croissance , détériore sou- 
vent en un jour , par les sillons qu'il y creuse , sa meule d'acier , 
tandis qu'un ouvrier habile peut continuer à s'en servir pendant 
des semaines entières. 
Pour ce qui regarde le carbon , il se présente , comme je l'ai 
déjà fait remarquer en 1873, à des états très différents: quel- 
quefois sa cassure est encore assez cristalline, d'autres fois elle 
paraît, à l'œil nu, compacte, terne, avec quelques points bril- 
lants çà et là , et avec un grand nombre de pores , d'où s'échap- 
pent beaucoup de bulles d'air quand l'échantillon est chauffé 
